320 



VIII. Arbeiten in dem chemischen Laboratorium der k. k. 

 geologischen Reichsanstalt. 



Von Karl Ritter v. Hauer. 



1) Verwitterte Schiefer aus dem Hatzeger Thale bei Nyukszora in 

 Siebenbürgen. Zur Untersuchung bezüglich ihrer Verwendbarkeit zur Alaun- 

 fabrication übergeben von Seiner Excellenz Herrn Grafen ßr ay-S t einburg, 

 kön. bayerischen Gesandten. 



Aus den am meisten verwitterten Stücken dieser Gesteine liess sich mittelst Wasser ein 

 Gehalt von 30 Procent fast reiner schwefelsaurer Th<>nerde extrahiren. 



2) Kupfer und Eisenerze aus dem östlichen Tfteil des Arader Comitates in 

 Ungarn. Zur Untersuchung übergeben von demselben, 



a) Kupferkiese von der Grube in der Hanuljasze ei Rossia. 

 Der Durchschnittsgehalt an Kupfer betrug 5 '5 Procent. 



b) Kiese von Kalbest. 



Der Kupfergehalt betrug 1 — 3 Procent. 



c) Malachiterze von der alten Grube zu Rossia. 

 Der Durchschnittsgehalt an Kupfer beträgt 4 Procent. 



d) Brauneisenstein mit Malachit von der alten Grube zu Rossia. 

 Kupfer ist nur spurweise vorhanden; der Eisengehalt beträgt 42 '8 Procent. 



ej Brauneisenstein mit Kupferbräune von Rossia. 

 Kupfer ist weniger als t Procent zugegen; der Eisengehalt beträgt 45 - 2 Procent. 



f) Malachit und Gelferz aus dem alten Taggesenke in der Mestjercanya. 

 Der durchschnittliche Kupfergehalt beträgt 10 Procent. 



gj Gemischtes Kupfererz von Rossia. 

 Der Kupfergehalt beträgt 2 Procent. 



h) Eisenkies von Rossia aus dem alten Rau in der Lupcanya. 

 Kupfer ist darin nicht enthalten. 



i) Kupfergelferz mit Malachit und Buntkupfererz von Kasbest aus dem 

 Petrischen Terrain. 



Der Kupfergehalt beträgt 16 -8 Procent. 



3) Eisensteine aus Böhmen. Zur Untersuchung übergeben von Herrn Berg- 

 rath Lipoid. 



aj Dichter Brauneisenstein von Kamarsko. 



34*3 in Säuren unlöslich, 

 o7-9 Eisenoxyd = 40*5 Eisen, 

 7-0 Wasser", 



99-2. 



